( io54 ) 

 produisit ensuite des anneaux colorés, sur des lames de platine, d'or, d'ai- 

 gent, de laiton en communication avec l'un des deux pôles d'une pile et 

 plongeant dans des dissolutions métalliques et non métalliques, puis diri- 

 geant perpendiculairement à leur surface une pointe de platine en relation 

 avec l'autre pôle. Avec l'argent positif, par exemple, et une dissolution de 

 sel marin, il obtint une série de cercles concentriques entourés d'iris variés, 

 le contact de l'air affaiblissait et confondait un peu les teintes; en échauf- 

 fant la lame, tous les anneaux prenaient une teinte rouge. 



» Je commençai à m'occuper de la coloration électrochimique des 

 métaux en i843 ( C'o;i(/J<e5 rendus des séances de l'Académie des Sciences, 

 t. XVIIl); les recherches avaient principalement pour but, non de produire 

 des anneaux colorés, mais de déposer sur des lames d'or, de platine, de 

 cuivre, d'argent, etc., des couches minces et uniformes de peroxyde de 

 plomb, préseutanl successivement, selon la durée de l'opération, qui était 

 en général très-courte, les riches couleurs du spectre. Le procédé consiste 

 à plonger, dans une dissolution alcaline de protoxyde de plomb, la pièce à 

 colorer mise en relation avec le pôle positif d'une pile à acide nitrique, 

 composée de plusieurs couples, et fermant le circuit avec un fil de platine, 

 en communication avec le pôle négatif et dont la pointe seule, qui touche 

 uniquement la dissolution alcaline, est toujours en mouvement. Le protoxyde 

 de plomb en contact avec l'objet à colorer, qui forme l'électrode positive, se 

 siu'oxyde, devient insoluble dans l'alcali etse dépose sur la surface en couches 

 minces, avec adhérence, en produisant les couleurs des lames minces. Ces 

 couleurs s'affaiblissent peu à peu au contact de l'air et de la lumière, incon- 

 vénient que j'avais signalé et qu'on évite en grande partie en recouvrant la 

 sxu-face colorée d'une couche de vernis à l'alcool qui ne réagit que très-fai- 

 bleaient sur le peroxyde. Avec un peu d'habitude on parvient à donner 

 foutes les teintes désirables à un objet de grandes dimensions ayant des 

 saillies et des creux, et à peindre pour ainsi chacune des parties qui le com- 

 posent, avec les couleurs qui lui sont propres. On parvient maintenant à ren- 

 dre ces couleurs inaltérables, en suivant les procédés qu'on indiquera plus 

 loin. 



)i En substituant à la dissolution de protoxyde de plomb dans la potasse 

 une dissolution de protoxyde de fer dans l'ammoniaque, et à la lame de 

 platine d'or ou de cuivre, une lame de fer polie, il se dépose sur cette der- 

 nière une couche de peroxyde de fer, avec des feintes rouges, brunes, qui 

 se foncent de plus en plus, au fur et à mesure que cette couche prend plus 

 d'épaisseur, qui ne dépasse pas une certaine limite, à cause de la mauvaise 

 conductibilité du peroxyde. 



